Der gegenwärtige Stand d. Forschungen auf d. Gebiete d. Metallographic. 45 



Mohr Interesse verdient die \'eränd('rung der Dichte mit der Tem- 

 peratur. Ihr Studium hczeichneH wir als Dilatonietrie. Ähnlicli wie die 

 Veifoltiuuii' des Wäi'meiuhaltes in .Vbhänaiakeit von der Temperatur ther- 

 mische Effekte zeitigt, so findet mau bei der ^'erfolgung der Dichte in 

 Abhängigkeit von der Temperatur ..dilatometrische Fifekte". die in derselben 

 Weise wie die thermischen auf das \ orhandensciii und die Lagenanoi'd- 

 nung der Phasengrenzen im /ustandsdiagramm hinweisen. Nui' hat man 

 hier den \'orteil. daß ganz allmählich sich vollziehende Umsetzungen dundi 

 allmähliche Veränderungen der Dichte sich erkennen lassen. 



In theoretischem Sinne ist auch die Eigenschaft der l)icht(' noch 

 ebensowenig verweilet, wie die Eigenschaft des Wärmcinhaltes. aber für 

 viele praktische Fragen haben dilatometrische Erscheinungen Bedeutung 

 gewonnen. Es sei nur erinnert an die starken Volumänderungen. <lie mit 

 der Ausscheidung von (irai)liit in Stahl und mit dem Übergang von ge- 

 härteten in angelassenen Stahl vei'bunden sind und die zu sehr beach- 

 tenswerten inneren Spannungen und dergleichen führen können. 



Elektrische Leitfähigkeit. 



Eine weitaus kompliziertere und auch interessantere (iestalt zeigen 

 die Kurven, welche die Abhängigkeit des elektrischen Leitungswiderstan- 

 des oder des reziproken Wertes: der elektrischen Leitfähigkeit in Abhän- 

 gigkeit von der Zusammensetzung der Legierung und von der Temperatur 

 zeigen. Diese Abhängigkeiten sind gesetzmäßig erst in den letzten Jahren 

 aufgeklärt worden. Die wichtigsten <ii'nndsätze lauten etwa folgender- 

 mal len: 



L Nimmt ein beliebiges Ausgangsnietall andere zugesetzte Elemente 

 in fester Lösung auf, so erfolgt damit ein ständiges gieichmäiiiges An- 

 wachsen de^ Widerstandes resp. eine Erniedrigung der Leitfähigkeit. Die 

 letztere sinkt im allgemeinen bei Zusatz von wenigen Prozenten des an- 

 deren Elementes schon auf Beträge, die zwischen 1/., und \/,oo der Leit- 

 fähigkeit des reinen Ausgangsmetalles schwanken. Da nun. wie gesagt, bei 

 Zusatz weiterer Elemente zu einem Ausgangsmetall unter allen Fernständen 

 die ersten Mengen (eventuell allerdings nur bis zu einem sehr geringen 

 Betrage) in feste Lösung eintreten, so bedeutet unter allen Umständen ein 

 (iehalt von Verunreinigungen in einem Metall stets eine Erniedrigung 

 der Leitfähigkeit. 



Elemente von mehr metalloidem Charakter pflegen im allgemeinen 

 am wenigsten löslich in den Krvstallen der Ausgangsnietalle zu sein, aber 

 die spezifische Leitfähigkeitserniedrigung, die sie unter gleichen Zusätzen 

 hervorrufen, ist auch bei diesen Elementen am größten. .<=;o daß doch auch 

 in diesen Fällen im Moment, wo die Sättigungsgrenze erreicht ist. die 

 Leitfähigkeit des Ausgangsmetalles schon auf einen kleinen Bruchteil ge- 

 sunken ist. 



Schon in einem fiiiheren Teile dieser Arbeit, vgl. S. 25. war davon 

 gesprochen worden, daß alle Elemente der zentralen (iruppe des periodi- 



